45(J OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



V. Le n°. i",fonciu avec ^ d? cobalt, a donne un verre opaque,' 

 d'lin bleu obfcur , lequel ayant ete broye avec de i'eau & etenau a la 

 furtace, a coule plus facilenient au fourneau d'eflai : il etoit ferme , uiii 

 & folide ; mais il avoir piis une couleur noire , quoiqu'auparavant il 

 fuc d'un beau bleu ; il pouvoit cependant etre un peu attaque par les 

 acides. 



VI. Hiiit parties du n°. i^' , avec 7 de borax , \ de nitre & la moitie de 

 mangancfe , ont ete fondues dans I'efpace de dix minutes en un verre 

 brun hepatique, qui au fourneau d'eifai a donne fur le vaifTeau un vernis 

 noir 8i d'une furface matte. II etoit au furpius folide, egal & dur ; mais 

 il n'a pas convert fuffifamment de la premiere tois , & ne refiftoit pas 

 aux acides. 



VII. Une partie de verre d'email , dont il a ete parle au n°. 6 ,avec 

 3 parties du n°. i^', devint prefque aulli fluide au fourneau d'effai 

 poude au rouge, & prefenta une furface egale &: polie , cependant fans 

 eclat & d'une couleur obfcure. Ce melange ne fut pas attaque feniible- 

 ment par I'efprit de vitriol. 



VIII. Pour ce qui eft du vernis dur que I'on obtient de la compofition 

 pout le verre appelle verre fujible , qui ell decrit au n°. ^, j'ai elTaye de 

 le faire couler plus aifement par un melange d'un moindre prix. J'ai 

 pris enconfequence deux parties de verre tufible que j'ai bien melees avec 

 une partie de verre de plomb ou dc minium; ce melange mis dans un 

 creufet au-devant du foufflet pendant un quart-d'heure , a coule en un 

 verre fluide jaune , qui cependant etpic encore en panic pateux & mal 

 fondu. Ce verre ayant ete verfe fluide, pulverife, broye avec de I'eau SjC 

 etendu fjr le cuivre, n'a pu couler au fourneau d'eflai. A une chaleut 

 plus forte au-devant du foufflet, il n'a pu former un vernis avant que 

 le cuivre cominengat a entrer en fufion ; fnais il a donne fur le fer un 

 vernis folide, uni Sc fans buUes. 



IX. Quatre parties du n°. 1'' melees avec \ partie de litharge de 

 plomb ou d'argent, ant fondu dans un creufet au-devant du foufflet 

 en cinq minutes , & fe font trouvees fluides comme de I'eau. Ce melange 

 a donne pendant la fufion une odeur d'acide fulfureux, 6c a forme un 

 verre opaque de couleur de paillc , qui , aprcs avoir ete broye a I'ordi- 

 naire & etendu fur un v^ifleau de cuivre , a coule d'une mani^re egale, 

 en a couvert la furface fans bulles , & etoit prefque le plus dur de tous. 

 Mais il n'a pu fondre au fourneau d'eflai, & a exige un feu plus fort 

 excite par le foufflet, 14 avoit conferve la couleur jaune-paille fans eclat, 

 & tefiftoit mieux aux acides que le vernis ordinaire des Potiers. 



X. Ce que les Potiers appellcnt plomb blanc , qui fert de fonds au 

 vernis , & qui eft compofe pour Temail blanc opaque de 4 parties de 

 plomb & d'une partie d'etain , reduites en cendre par la calcination, Sc 

 fondues enfemble avec le fel , ayant ete etendu fur le cuivre , a coule aflez 



promptemenc 



